Em seguida, o componente é aspergido, durante duas horas, com uma solução salina composta por 5 % (em massa) de NaCl (cujo índice de contaminação deve ser inferior a 0,3 %) e por 95 % de água destilada ou desmineralizada, à temperatura de 20 °C. Após a aspersão, o componente é armazenado a uma temperatura de 40 °C e a uma humidade relativa de 90-95 % durante 168 horas. Repete-se esta sequência quatro vezes. No final do ensaio, o componente é limpo e seco, durante uma hora, a 55 °C, após o que se expõe às condições de referência durante quatro horas, antes de ser submetido a outros ensaios. 12.2. Um componente de cobre ou latão, destinado a conter GPL, deve satisfazer os ensaios de estanquidade mencionados nos pontos 4, 5, 6 e 7, após ser sujeito, durante 24 horas, a uma imersão em amónia, em conformidade com a norma ISO 6957, com todas as ligações fechadas. 13. Ensaio de resistência ao calor seco O ensaio deve ser realizado em conformidade com a norma ISO 188. A amostra é exposta ao ar, durante 168 horas, a uma temperatura igual à temperatura máxima de funcionamento. A variação admissível da resistência à tração não deve exceder + 25 %. A variação admissível da extensão na rotura não deve exceder os seguintes valores: acréscimo máximo: Acréscimo máximo: 10 % Decréscimo máximo: 30 %.